Определение преобладающих культур дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, их воздействие на древесину

УДК 674.048

О. К. Леонович, А. Ю. Антоник

Белорусский государственный технологический университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ КУЛЬТУР ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ И ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИХ ГРИБОВ, ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДРЕВЕСИНУ

В работе проведен анализ основных проблем по повышению долговечности древесины и деревянных строительных конструкций. Усовершенствована методика определения культур дере-воразрушающих и деревоокрашивающих грибов, выделение чистой культуры гриба из внешней среды, ее пересев, восстановление и хранение. Определены преобладающие культуры дерево-разрушающих грибов на территории Республики Беларусь. Установлено, что деревоокраши-вающие и дереворазрушающие грибы значительно снижают прочность древесины. Предложено включить дополнительные культуры дереворазрушающих грибов для более объективной оценки их воздействия на антисептики, рекомендуемые для повышения долговечности деревянных конструкций в разных регионах.

Ключевые слова: древесина, долговечность, прочность, деревоокрашивающие грибы, методика, дереворазрушающие грибы, антисептики.

O. K. Leonovich, A. Yu. Antonik

Belarusian State Technological University

DETERMINATION OF THE PREVAILING CROPS OF WOOD-DESTROYING AND WOOD-BURNING MUSHROOMS AND THEIR IMPACT ON WOOD

The paper analyzes the main problems of increasing the durability of wood and wooden building structures. The methods for determining the cultures of wood-destroying and wood-burning fungi have been improved, the fungus has been isolated from the external environment, replanted, restored and stored. The prevailing cultures of wood-destroying fungi in the territory of the Republic of Belarus were determined. It has been established that wood-burning and wood-destroying fungi significantly reduce the strength of wood. It is proposed to include additional cultures of wood-destroying fungi for a more objective assessment of their effect on antiseptics recommended for increasing the durability of wooden structures in different regions.

Key words: wood, durability, strength, wood-burning mushrooms, technique, wood-destroying mushrooms, antiseptics.

Введение. Древесина является незаменимым строительным материалом, который обладает целым рядом достоинств, однако имеет и существенные недостатки. Одним из них является ее поражение деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, так как, являясь органическим материалом, она служит благоприятной средой для развития грибов, заселяющих древесину в лесу, на складах и в процессе службы.

Согласно принятой в республике классификации, грибы, поселяющиеся на срубленной древесине, можно разделить на несколько групп: плесневые, деревоокрашивающие, дереворазрушающие. Причем дереворазрушающие грибы подразделяют на домовые, почвенные, атмосферные и аэроводные. Так как все грибы в той или иной степени разрушают древесину и их разрушающая способность зависит не только от вида гриба, но и от условий его развития, эта классификация несколько условна.

Древесина - гигроскопичный материал, который в определенных условиях накапливает

влагу, она также подвержена разрушению дере-воокрашивающими, плесневыми и деревораз-рушающими грибами и требует обязательной биозащиты [1, 2, 3].

В процессе эксплуатации деревянные конструкции подвергаются увлажнению, особенно при отсутствии регулируемых климатических параметров внутри зданий, что способствует развитию деревоокрашивающих, плесневых и дереворазрушающих грибов. Например, для сохранения археологического объекта XVII века «Брестский областной краеведческий музей «Берестье» и усадебно-паркового комплекса XVШ-XIX веков «Лошица» в обязательном порядке необходимо проведение комплекса мер по пропитке деревянных конструкций с целью сохранения их прочностных показателей и предотвращения преждевременного разрушения [4].

Основные типы деревоокрашивающих и плесневых грибов, наиболее распространенных на европейской части Российской Федерации и Республики Беларусь, отражены в ГОСТ 30028.4 [5], а дереворазрушающих - в ГОСТ 16712 [6].

На территории Российской Федерации число преобладающих культур дереворазрушающих грибов значительно расширено, что отражено в ГОСТ 28184-89 [7].

Согласно Мазаник Н. В., были выделены культуры грибов, имеющие наибольшее распространение на территории Республики Беларусь. Обнаруженное несоответствие состава тест-культуры по ГОСТ 30028.4 и реального присутствия грибов на предприятиях Республики Беларусь заставляет усомниться в способности стандартного метода адекватно оценить эффективность тех или иных антисептиков при применении их белорусскими предприятиями. В результате исследований были разработаны четыре смешанные тест-культуры [8, 9].

Также было определено, что имеют распространение следующие культуры дереворазру-шающих грибов: Tyromyces placenta, Lentinus lepideus, Serpula lacrimans, Glocophyllum tra-beum, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Schizophyllum commune.

Целью данной работы является разработка обобщенной методики определения, восстановления и хранения культур дереворазрушающих, деревоокрашивающих и плесневых грибов; установление культур дереворазрушающих грибов, влияющих на повреждения и разрушения древесины в Республике Беларусь, их идентификация; определение влияния деревоокраши-вающих и дереворазрушающих грибов на прочность древесины.

Основная часть. Древесина - гигроскопичный материал, который в определенных условиях накапливает влагу, она также подвержена разрушению деревоокрашивающими, плесневыми и дереворазрушающими грибами и требует обязательной биозащиты [1, 2].

Анализируя результаты испытаний образцов древесины 20x20x300 мм (ГОСТ 16483.3-78), помещенных в полиэтиленовую закрытую упаковку, видно (табл. 1), что показатель предела прочности поврежденной грибами древесины при статическом изгибе составляет 60,3 МПа, а предел прочности древесины, не пораженной грибами, при тех же условиях - 90 МПа. В табл. 2 показан предел прочности на сжатие вдоль волокон образцов 20x20x30 мм, пораженных грибами, который составляет 19,3 МПа, и не пораженных - 40 МПа. Влажность образцов составляет 80%.

Разрушению деревянных конструкций и потере прочности способствует развитие в древесине дереворазрушающих грибов. Примерами таких конструкций можно считать археологический объект XVII века «Брестский областной краеведческий музей «Берестье» и усадебно-парковый комплекс XVIII-XIX веков «Лошица».

Таблица 1

Результаты испытаний предела прочности при статическом изгибе древесины сосны, поврежденной грибами

Номер образца Размеры поперечного сечения образца, мм Разрушающая нагрузка, P Н 1 max? Предел прочности, oW, МПа

b h

1 20,2 19,5 1045 61,37

2 20,2 20,0 920 51,36

3 20,1 20,0 1100 61,57

4 20,2 19,7 1050 60,42

5 20,1 20,0 1080 60,45

6 20,1 19,6 1050 61,34

7 20,2 19,7 1090 62,72

8 20,1 19,6 1100 64,11

9 20,2 19,7 1060 61,00

10 20,1 19,6 1075 62,65

11 19,7 20,2 1055 59,35

12 20,2 19,5 1030 60,49

13 20,2 20,0 1000 55,83

14 20,1 20,0 1100 61,57

15 20,1 19,6 1070 62,51

16 20,2 19,7 1050 60,42

17 20,1 20,0 1010 56,53

18 20,1 19,6 1020 59,59

19 20,2 19,7 1040 59,85

20 20,1 19,6 1080 62,94

В результате хранения древесины с XIII века в закрытом грунте и начиная с 70-х годов XX века в открытом помещении, предел прочности при сжатии вдоль волокон составил 17 МПа и снизился по сравнению с натуральной древесиной на 60% (табл. 3). Причем археологическая древесина может увлажняться до 235%, в результате прочность при сжатии вдоль волокон снижается до 8 МПа, при изгибе - до 17 МПа.

Вследствие этого была разработана методика определения, восстановления и хранения культур дереворазрушающих, деревоокрашивающих и плесневых грибов.

Областью применения данной методики являются идентификация рода и вида деревораз-рушающих, деревоокрашивающих и плесневых грибов, их восстановление и хранение. Основным оборудованием для работы с культурами грибов являются автоклав лабораторный, хладо-термостат воздушный, иономер, микроскоп биологический, ламинарный шкаф, климатическая камера. Также следует подготовить посуду [10].

Таблица 2

Результаты испытаний на сжатие вдоль волокон поврежденной грибами древесины сосны

Таблица 3 Физико-механические показатели археологической древесины, поврежденной дереворазрушающими грибами

1. Новую посуду промывают водой при температуре (60 ± 10)°С с моющим порошком, затем погружают на 20 мин в 2%-ный раствор соляной кислоты и промывают дистиллированной водой.

2. Использованную посуду помещают в 5%-ный раствор перекиси водорода на 5 ч и моют в соответствии с п. 1.

3. Чашки Петри и пробирки с культурами грибов обеззараживают в автоклаве при давлении 100 кПа в течение (50 ± 10) мин, затем обрабатывают в соответствии с п. 2.

4. Посуду, подготовленную с учетом п. 1-3, заворачивают в бумагу, предварительно закрыв колбы, пробирки и пипетки ватными пробками, и стерилизуют в термостате при температуре 160°С в течение (150±5) мин.

5. Стерильную посуду хранят в сухом помещении в отдельном шкафу в бумаге не более 10 сут.

6. Мелкий металлический инструмент (ножницы, пинцеты и т. п.) стерилизуют и хранят в соответствии с п. 4, 5.

В качестве питательной среды предложено использовать сусло-агар. Среду в расплавленном состоянии разливают в пробирки на 2/3 их объема для последующего розлива в чашки Петри и на 1/3 их объема для выращивания грибов в пробирках. Жидкие питательные среды разливают в колбы. Пробирки и колбы закрывают ватными пробками и стерилизуют в автоклаве.

Среды, содержащие сахарозу и пивное сусло, стерилизуют при давлении 50 кПа в течение 2030 мин, не содержащие сахарозу и пивное сусло -при давлении 100 кПа в течение 15-20 мин.

Не допускается смачивать края пробирки и ватную пробку.

Для выделения чистых культур были предложены такие методы, как, например:

- выделение чистых культур из почвенных образцов [11, 12]. Стерильным ножом вырезают слой почвы из того горизонта, в котором предположительно присутствуют культуры гриба. Пробы помещают в стерильные склянки или пакеты, которые маркируют. Анализ почвенных образцов лучше производить в день отбора. Если это затруднительно, то допускается хранить образцы в холодильнике не более 2 дней. Для подготовки почвенных образцов поступают следующим образом: навеску массой 10 г помещают в ступку, увлажняют физиологическим раствором (5 мл) и растирают пальцем в резиновой перчатке до пастообразного состояния. Содержимое ступки смывают стерильным физиологическим раствором (100 мл) в стерильную колбу, встряхивают 5 мин, а затем оставляют на 30 с для осаждения крупных взвешенных частиц. Полученную суспензию можно высевать на плотные питательные среды;

- выделение чистой культуры методом смыва [12]. Для смыва пользуются стерильными ватными тампонами (влажными), которыми протирают исследуемый участок предмета, а затем опускают в пробирку с физиологическим раствором. После встряхивания получают суспензию, готовую для анализа. Посев производят на плотную питательную среду методом Коха на одну чашку Петри;

- выделение чистой культуры с пораженной древесины. Найденный на деревообрабатываю-

Номер образца Размеры поперечного сечения образца, мм Разрушающая нагрузка, Р Н 1 тах Предел прочности, ош, МПа

а Ь

1 20,61 20,57 8750 20,64

2 20,54 20,68 7830 18,43

3 20,70 20,64 8400 19,66

4 20,59 20,68 8850 20,78

5 20,70 20,64 7650 17,91

6 19,41 20,51 8000 20,10

7 20,73 20,60 8100 18,97

8 19,33 20,53 7500 18,90

9 20,55 20,77 8300 19,45

10 20,56 19,18 7800 19,78

11 20,55 20,67 8700 20,48

12 20,28 20,47 7900 19,03

13 20,62 20,55 8300 19,59

14 20,70 20,71 8050 18,78

15 20,53 20,46 7900 18,81

16 20,64 20,58 8100 19,07

17 20,57 20,67 7300 17,17

18 20,56 20,75 8400 19,69

19 19,24 20,54 7960 20,14

20 20,10 20,20 8400 20,64

Вид древесины Предел прочности при сжатии вдоль волокон, МПа Предел прочности при изгибе, МПа

Натуральная древесина 43 88

Древесина археологического музея «Берестье» 17 28

Древесина археологического музея «Берестье» при увлажнении до 235% 8 17

щем предприятии образец пораженной древесины снимают стерильным скальпелем и помещают в стерильную пробирку, доставляют в лабораторию. В лаборатории с соблюдением правил асептики переносят образец на питательную среду (сусло-агар) в чашки Петри. Чашки с инокулюмом выдерживают в термостате при 25 °С. В зависимости от вида выделяемого гриба через определенное время (от 3 до 24 дней) на кусочках образца появляется молодой мицелий. Он переносится на новую питательную среду с помощью бактериологической петли. Получение чистых культур происходит путем троекратного пересева изолированных колоний типичной морфологии на новые питательные среды.

Питательную среду для посева культур разогревают на водяной бане или в микроволновой печи, слегка остужают и заливают в чашки Петри по 15-20 мл. Закрывают донышки со средой крышками. Дают агаризованной среде подсохнуть [12]. После ее застывания можно производить посев. Бактериологическую петлю стерилизуют прокаливанием, держа ее в правой руке; в левую руку берут чашку Петри с культурой таким образом, чтобы поверхность среды была хорошо видна. Петлю охлаждают, приоткрывают чашку, вводят в нее петлю. Захватывают небольшое количество массы культуры; вынимают петлю из чашки, которую тут же закрывают; открывают подготовленную чашку со средой, аккуратно вводят в нее петлю с биомассой. Закрывают чашку крышкой. Остатки клеток на бактериологической петле сжигают в пламени спиртовки [12].

Также можно производить посев методом Коха на одну чашку Петри. На поверхность хорошо подсушенной плотной среды в чашке Петри наносят 0,1 мл клеточной суспензии. Распределяют ее круговыми движениями по всей площади среды с помощью стерильного бактериологического шпателя до тех пор, пока не будет ощущаться легкое сопротивление при перемещении шпателя, которое свидетельствует о том, что жидкость впиталась в толщу среды [12].

После посева чашки Петри помещают в термостат вверх донышками, чтобы конденсат, образующийся на крышках в процессе инкубирования, не попал на поверхность питательной среды и не размыл посев [12].

При изучении морфологических признаков грибов используется микроскоп с общим увеличением 40х-1600х. Для определения видовой идентификации грибов используют определители [11, 13-21].

Выращивание и пересев культур грибов [10]. Культуры грибов, полученные в запаянных ампулах, восстанавливают согласно прилагаемой

инструкции и определяют сохранение их мор-фолого-культуральных признаков.

Восстановленные культуры грибов пересевают в пробирки со скошенной питательной средой с агаром. Количество партий должно быть не менее двух. Одна партия является музейной и используется для длительного хранения чистых культур грибов (далее - музейная). Другая партия является исходной для получения рабочих партий культур грибов (далее -исходная).

Исходная партия культур грибов обновляется один раз в 3 месяца.

Рабочие партии культур грибов выращивают за 14 сут. до начала испытаний и используют для получения споровой суспензии грибов.

Культуры грибов пересевают в пробирки на скошенную твердую питательную среду в пылезащитном боксе, предварительно продезинфицированном.

На пробирках обозначают виды грибов и дату пересева, которую заносят в журнал регистрации пересева грибов.

Культуры грибов пересевают в пробирки при помощи бактериологической петли, прокаленной над пламенем спиртовой горелки.

Пробирки, засеянные спорами грибов, помещают в термостат при температуре (29 ± 2)°С на 10-14 сут. до появления зрелого спороношения.

Культуры грибов проверяют на соответствие пересеянному виду и чистоту.

Хранение культур осуществляется согласно источнику [10]. Музейную партию культур грибов хранят в пробирках на скошенной питательной среде с агаром и пересевают один раз в 6 месяцев. Не допускается более семи последовательных пересевов этой партии в течение 3 лет. Пробирки с чистыми культурами грибов хранят в холодильнике при температуре (7 ± 3)°С.

Таким образом, данная методика позволяет работать с чистыми культурами грибов для дальнейших испытаний на биостойкость древесины.

Заключение. Систематизирована методика определения, восстановления и хранения культур дереворазрушающих, деревоокрашиваю-щих и плесневых грибов.

Установлено наличие на территории Республики Беларусь дереворазрушающих грибов: Coniophora puteana, Tyromyces placenta, Lenti-nus lepideus, Serpula lacrimans, Glocophyllum trabeum, Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Schizophyllum commune и рекомендовано вести испытания эффективности защитных средств для древесины по отношению ко всем этим культурам грибов.

Древесина, пораженная деревоокрашиваю-щими грибами, в значительной степени снижает прочностные показатели, так, предел проч-

ности при статическом изгибе снижается на 30%, условный предел прочности на сжатие вдоль волокон - на 50% по отношению к неповрежденной древесине.

Установлено, что в процессе длительной эксплуатации, дереворазрушающие грибы практически разрушают древесину. Так, археологи-

ческая древесина XIII века снижает показатели прочности при изгибе на 70% и при сжатии вдоль волокон - на 60%.

Рекомендуется для снижения отрицательного влияния на древесину деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов производить ее консервирование биозащитными средствами.

Литература

1. Серговский П. С., Расев А. И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. М.: Лесная пром-сть, 1987. 360 с.

2. Горшин С. Н. Консервирование древесины. М.: Лесная пром-сть, 1977. 355 с.

3. Пауль Э. Э., Звягинцев В. Б. Древесиноведение с основами лесного товароведения. Минск: БГТУ, 2015. 315 с.

4. Леонович О. К., Федосенко И. Г. Оценка характеристик и состояния древесины в конструкциях дома XVIII-XIX вв. «Лошицкого усадебно-паркового комплекса» // Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. 2008. Вып. XVI. С. 264-267.

5. Средства защитные для древесины. Экспресс-метод оценки эффективности против дерево-окрашивающих и плесневых грибов: ГОСТ 30028.4-2006. Введ. 01.01.07. М.: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2006. 6 с.

6. Средства защитные для древесины. Метод испытания токсичности: ГОСТ 16712-95. Введ. 01.01.97. М.: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1996. 12 с.

7. Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов: ГОСТ 28184-89. Введ. 01.07.90. М.: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1989. 13 с.

8. Мазаник Н. В., Снопков В. Б. Тест-культуры грибов для испытания средств защиты древесины // Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. 2009. С. 194-198.

9. Мазаник Н. В. Комплексная защита древесных материалов антисептиками синергического действия: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Минск, 2010. 22 с.

10. Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов: ГОСТ 9.048-89. Введ. 01.07.91. М.: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1990. 17 с.

11. Литвинов М. А. Определитель микроскопических почвенных грибов. Л.: Наука, 1967. 303 с.

12. Белясова Н. А. Микробиология. Лабораторный практикум. Минск: БГТУ, 2007. 160 с.

13. Мейер Е. И. Определитель деревоокрашивающих грибов. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1953. 116 с.

14. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных грибов; пер. с англ. М.: Мир, 2001. 486 с.

15. Пидопличко Н. М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Грибы несовершенные Киев: Наук. думка, 1977. 299 с.

16. Егорова Л. Н. Почвенные грибы Дальнего Востока. Гифомицеты. Л.: Наука, 1986. 192 с.

17. Семенкова И. Г. Фитопатология. Дереворазрушающие грибы, гнили и патологические окраски древесины (определительные таблицы). М.: МГУП, 2001. 57 с.

18. Семенкова И. Г., Соколова Э. С. Фитопатология. М.: Издат. центр «Академия», 2003. 480 с.

19. Билай В. И., Курбацкая З. И. Определитель токсинообразующих микромицетов. Киев: Наук. думка, 1990. 234 с.

20. Кириленко Т. С. Атлас родов почвенных грибов (Ascomycetes и Deiteromycetes). Киев: Наук. думка, 1977. 126 с.

References

1. Sergovskiy P. S., Rasev A. I. Gidrotermicheskaya obrabotka i konservirovaniye drevesiny [Hydrothermal processing and canning of wood]. Moscow, Lesnaya promyshlennost' Publ., 1987. 360 p.

2. Gorshin S. N. Konservirovaniye drevesiny [Preservation of wood]. Moscow, Lesnaya promyshlennost' Publ., 1977. 355 p.

3. Paul E. E., Zvyagintsev V. B. Drevesinovedeniye s osnovami lesnogo tovarovedeniya [Wood Science with the Basics of Forest Commodity Science]. Minsk, BGTU Publ., 2015. 315 p.

4. Leonovich O. K., Fedosenko I. G. Evaluation of the characteristics and condition of wood in the constructions of the house of the 18th-19th centuries "Loshitsky Manor and Park Complex". Trudy BGTU [Proceedings of BSTU], series II, Forest and Woodworking Industry, 2008, issue XVI, pp. 264-267 (In Russian).

5. GOST 30028.4-2006. Means protective for wood. Express method for evaluating the effectiveness against de-rejuvenating and mold fungi. Moscow, Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii Publ., 2006. 6 p. (In Russian).

6. GOST 16712-95. Means protective for wood. Method for testing toxicity. Moscow, Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii Publ., 1996. 12 p. (In Russian).

7. GOST 28184-89. Means protective for wood. Method for determining the limit of exposure to wood-destroying mushrooms of the basidiomycete class. Moscow, Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii Publ., 1989. 13 p. (In Russian).

8. Mazanik N. V., Snopkov V. B. Test-cultures of fungi for testing of wood protection means. Trudy BGTU [Proceedings of BSTU], series II, Forest and Woodworking Industry, 2009, issue XVII, pp. 194— 198 (In Russian).

9. Mazanik N. V. Kompleksnaya zashchita drevesnykh materialov antiseptikami sinergicheskogo deystviya. Avtoref. dis. kand. biol. nauk [Complex protection of wood materials by anthaseptic synergistic action. Abstractof thesis cand. of biol. sci.]. Minsk, 2010. 22 p.

10. GOST 9.048-89. Unified system of protection against corrosion and aging. Technical products. Methods of laboratory tests for resistance to mold fungi. Moscow, Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii Publ., 1990. 17 p. (In Russian).

11. Litvinov M. A. Opredelitel' mikroskopicheskikh pochvennykh gribov [Determinant of microscopic soil fungi]. Leningrad, Nauka Publ., 1967. 303 p.

12. Belyasova N. A. Mikrobiologiya. Laboratornyy praktikum [Microbiology. Laboratory Workshop]. Minsk, BGTU Publ., 2007. 160 p.

13. Meyer E. I. Opredelitel' derevookrashivayushchikh gribov [The determinant of wood-burning fungi]. Moscow; Leningrad, Goslesbumizdat Publ., 1953. 116 p.

14. Satton D., Fotergill A., Rinaldi M. Opredelitel' patogennykh i uslovno patogennykh gribov [The determinant of pathogenic and conditionally pathogenic fung]. Moscow, Mir Publ., 2001. 486 p.

15. Pidoplichko N. M. Griby-parazity kulturnykh rasteniy. Opredelitel'. Griby nesovershennyye [Mushrooms are affected by cultivated plants. Determinant. Mushrooms not perfect]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1977. 299 p.

16. Egorova L. N. Pochvennyie gribyi Dal'nego Vostoka. Gifomitsety [Soil fungi of the Far East. Gifomycetes]. Leningrad, Nauka Publ., 1986. 192 p.

17. Semenkova I. G. Fitopatologiya. Derevorazrushayushchiye griby, gnili i patologicheskiye okraski drevisiny (opredelitel 'nye tablitsy) [Phytopathology. Wood-destroying fungi, rot and pathological stains of wood (key figures)]. Moscow, MGUP Publ., 2001. 57 p.

18. Semenkova I. G., Sokolova E. S. Fitopatologiya [Phytopathology]. Moscow, Publ. Center „Akademiya", 2003. 480 p.

19. Bilay V. I., Kurbatskaya Z. I. Opredelitel' toksinoobrazuyushchikh mikromitsetov [The determinant of toxin-forming micromycetes]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1990. 234 p.

20. Kirilenko T. S. Atlas rodov pochvennykh gribov (Ascomycetes i Deiteromycetes) [Atlas of genera of soil fungi (Ascomycetes and Deiteromycetes)]. Kiev, Naukova dumka Publ., 1977. 126 p.

21. Ripachek V. Biologiya derevorazrushayushchikh gribov [Biology of wood-destroying fungi]. Moscow, Lesnaya promyshlennost' Publ., 1967. 126 p.

Информация об авторах

Леонович Олег Константинович - кандидат технических наук, доцент кафедры технологии деревообрабатывающих производств, заведующий научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов. Белорусский государственный технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: OKL2001@ mail.ru

Антоник Альбина Юрьевна - студентка. Белорусский государственный технологический университет (220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: antonik.alya@mail.ru

Information about the authors

Leonovich Oleg Konstantinovich - PhD (Engineering), Assistant Professor, the Department of Woodworking Technology, Head of the Research Accredited Laboratory of Building Desings and Materials. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: OKL2001@mail.ru

Antonik Albina Yurevna - the student. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: antonik.alya@mail.ru

Поступила 20.04.2017